Nernst, F.Koref h. F.A.LiNDEBtANN: Untersuchungen üb. spec. Wärme. I. 251 



bei einer Wärmekapazität von 2.748 cal. und einer Temperaturdifferenz 

 von 43.8° einen Ausschlag von 54.6 Teilstrichen; es folgt also die 



TTT 1 2?. 2 4?. 8 



gesuchte Wärmekapazität •-'^^- 2.748 = 1.4^8 cal. Das Ge- 



35-59 54-6 

 wicht des Silbergefäßes betrug 2.67 g entsprechend einer Wärme- 

 kapazität von 0.148 cal., also betrug die Wärmekapazität der 7.563 g 



Schwefel 1.438 — 0.148 = 1.290 und ihre spezifische Wärme ~^-~ — 



7-563 

 = 0.1704. 



Es folgt eine Zusammenstellung der Versuche. 



Versuche. 

 I. Kupfer. 

 Abgedrehter käuflicher Kupferstab. 



Teniperaturintervall Spez. Wanne 



2. Zink. 

 Reines Zink (Kahlbaum) geschmolzen und abgedreht. 



3. Schwefel (rhombisch). 

 Reiner Schwefel aus CS, kristallisiert (Kahlbaum). 



4. Ferrozyankalium (wasserhaltig) K^FeCy6+ 2.76HjO. 



Rein von Kahlbaum, aus wässeriger Lösung mit Alkohol nieder- 

 geschlagen. Beim Trocknen 0.24 Mol. H^O verloren. 



Sitzungsberichte 1910. 21 



